( 459) 

 » Tous les fragments de diamant, avant d'être brûlés dans l'oxygène, 

 étaient traités par l'acide fluorhydriquc, puis par l'eau régale bouillante, 

 enfin lavés à l'eau et séchés à l'étuve. Nous ne donnerons pas le poids des 

 cendres lorsqu'il était inférieur à i milligramme. 



» N" 1. i?oo/-< rf« tJa/p ; Aspect gras, coloration violette, cristallisation tourmentée. 

 D = 3,49, P = 0,387. Cendres : o,ooo5, correspondant à o, i3 pour 100 de boort. Les 

 cendres sont blanches, sauf un point ocreux; elles sont très légères et ont conservé 

 la forme générale du cristal, tout en présentant l'aspect de feuillets entr'ouverts. 



Fer Abondant, caractérisé directement sur la solution clilorhy- 



drique des cendres. 



Silicium Réaction très nette par la perle. 



Calcium Traces par l'oxalale de chaux, vérifié au spectroscope. 



Magnésium... Réaction nette, mais très faible, par le phosphate ammo- 



niaco-magnésien. 



» N' 2. Deux morceaux de boort du Cap ; Aspect gras, pointements cristallins, 

 couleur gris fer. D = 3,49; P = 0,1/46. Cendres très faibles, d'un poids inférieur à 

 5 milligramme, de couleur ocreuse, ayant conservé la forme primitive du cristal. Fer 

 abondant. Silicium très net par la perle. Pas de titane. Calcium : traces. Magnésium : 

 traces. 



» N" 3. — Boort du Cap : aspect gris-fer; D^3,48, P^ 0,093. Cendres très 

 faibles d'un blanc gris. Fer : réaction très nette; silicium : réaction très nette. 



» N" 4. — Carbonado du Brésil : d'une grande dureté; aspect d'antiiracite. 

 D=:3,5o, P =10,097. ^ donné à la combustion un poids d'acide carbonique corres- 

 pondant à 0,96 de carbone. Cendres dont le poids est inférieur à o™™,5, mais en plus 

 grande quantité, comparativement, que le n° 3. Ces cendres sont d'une couleur rouge- 

 brique, très dures, d'un aspect granuleux. 



Fer Réaction très nette, forme la majeure partie des cendres; 



peut être caractérisé par le ferrocyanure et même par la 



perle de borax. 



Calcium En très petite quantité. Vérifié au spectroscope. 



Magnésium... Douteux. 

 Titane Néant. 



» N" 5. — Carbonado du Brésil : de couleur noire, d'aspect chagriné, présentant 

 au microscope des stries alternativement blanches et noires. P = o,354. H a fourni, 

 après la combustion : cendres, 0,017, soit 4)8 pour 100. Il nous a été possible de 

 faire une analyse quantitative de ces cendres; voici les résultats obtenus : 



Pour 100 Pour loo 



eh' cendres. de carbonado.' 



Sesquioxyde de fer 53 , 3 3,2 



Silice 33,1 1,4 



Chaux i3,2 0,6 



Magnésie Traces » 



